SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1911. 629 



On ne peut attribuer ce dépôt à une condensation de vapeur puisque les 

 deux lames sont à la même température; comme nous l'avons montré, le 

 transport a d'ailleurs l'allure d'une projection. Nous nous sommes pro- 

 posé d'en rechercher la cause : pour cela nous avons fait varier la nature 

 du métal récepteur, de l'atmosphère gazeuse environnante et du métal 

 transporté. 



L'enceinte du four est close et l'on peut y faire le vide ou y introduire le 

 gaz étudié. Le métal transporté, sous forme d'une bande de i"=™ largeur, est 

 disposé sur une lame de métal récepleur de forme carrée de 3"" de côté en- 

 viron ; les deux sont séparés par une cale de quartz de i""" d'épaisseur. 

 L'ensemble des deux lames est fixé à une tige invariablement liée au noyau 

 de fer doux d'un solénoïde. Le noyau de fer et la tige sont placés suivant 

 l'axe d'un tube de verre horizontal et prolongeant l'enceinte close du four. 

 Au moyen d'un courant convenable, on peut, en faisant glisser le solé- 

 noïde, déplacer le noyau de fer doux et l'ensemble des deux lames sans 

 avoir à ouvrir le four. 



Les expériences étaient conduites de la manière suivante : 



On porte le four à une température convenable, iiidiquée par un couple thermo- 

 électrique et variant dans nos expériences de ôco";! 1000° C. On dispose les lames dans 

 l'une des extrémités du four qui sont refroidies par un courant d'eau. On ferme le 

 four, on y fait le vide, puis on introduit le gaz étudié. En faisant glisser le solénoïde, 

 on porte les lames dans la partie chaude du four, en même temps qu'on pousse l'ai- 

 guille d'un chronomètre; au bout d'un temps déterminé, variant suivant les cas 

 de 3o secondes à 3o minutes, on retire les lames en faisant glisser le solénoïde en 

 sens inverse. On ouvre le four et l'on examine le résultat. 



L La nature du inétal qui reçoit le dépôt ne joue pas un rôle essentiel : on 

 peut remplacer le platine par de l'aluminium, du nickel et même de la por- 

 celaine dégourdie; on obtient des dépôts analogues à ceux que l'on avait 

 sur platine. 



Seul, l'argent ne donne aucune trace de dépôt; la partie de la lame 

 d'argent qui se trouvait devant la bande de cuivre se détache en brillant sur 

 les parties environnantes, comme s'il y avait eu transport de l'argent en sens 

 inverse. 



IL La nature de l'atmosphère gazeuse, sans changer l'allure du phéno- 

 mène, intervient dans l'abondance du dépôt. 



Dans le vide (j;^ mm de mercure) le transport se produit comme dans l'air; 

 au lieu d'un dépôt noir, on obtient un dépôt gris mat qu'il suffit d'ailleurs 



